1006.] snr VEbuUiUon des Corps Simples, ?.85 



Distillation des Alliages d'Or et de Cuivre. 



Les alliafjes d'or et de ciiivre, etiidies jusqu'a la temjx^rature de 

 1004° C, foriiieiit des solutions liomo«j:enes en tontes proportions. La 

 courbe de solui)ilite de ces alliages a ete donnee par Roberts Austen. 

 Nous avons etudie I'alliage de cuivre et d'or a lo et a 50 pour cent 

 de ce dernier metal. D'apres un grand nombre d'experiences con- 

 cordantes, nous sommes arrives a cette conclusion, qu'a haute 

 temperature, le cuivre est notablement plus volatil que Tor. 



AUiage iVOr et (VEtain, — Xous avons deja fait remarquer que 

 retain, qui a un point de fusion tres bas, presentait un point d'ebulli- 

 tion tres eleve. La distillation des differents alliages d'or et d'etain 

 nous a demontre que I'etaiu distillait toujours plus rapidement que 

 Tor. 



Poarpre de Gassius. — II est assez curieux de remarquer que la 

 poudre condensee, soit sur le tube, soit sur la cloche, possede la meme 

 couleur pourpre que les aureoles qui entouraient les petits globules 

 d'or condenses sur la chaux du four electrique a une certaine distance 

 du creuset. Cette aureole pourpre etait de Toxjde de calcium anhjdre 

 colore par de Tor. C'est un nouveau pourpre prepare par volatilisation 

 de Tor et par fixation de sa vapeur sur la chaux. 



Mais re venous a notre distillation de I'alliage or et etain. Lorsque 

 le melange de vapeurs d'or et d'etain sort a I'etat gazeux du couvercle 

 du four electrique, I'etain brule au contact de I'air et donne de I'oxvde 

 d'etain intimement melange a la vapeur d'or sur laquelle I'air atmos- 

 pherique n'a pas d'action. La substance recueillie, sur la cloche, 

 possede la composition suivante — 



SnOa : 49,15, CaO : 36,98, Au 9,90. 



Cette composition, variable pour chaque experience, depend de la 

 quantite de chaux et de metal volatilises dans notre four electrique. 

 Mais cette substance possede les proprietes du pourpre de Cassius et, 

 debarrassee de la chaux par un traitement a I'acide chlorhjdrique 

 etendu, elle donne, sur les couvertes de la porcelaine, la coloration 

 bien connue. 



Cette nouvelle methode de preparation nous a permis, en volatili- 

 sant de I'or en presence de differents oxjdes, d'obtenir des pourpres 

 varies. 



L'alumine fondue avec Tor, au four electrique, se colore en rose 

 pale, et par distillation du melange, puis par condensation des vapeurs, 

 on obtient un pourpre plus ou moins fonce. L'or en exces, restant 

 au milieu de l'alumine fondue et qui a filtre au travers de cet oxjde, 

 presente des cristaux tres nets, en octaedres reguliers. 



De meme la magnesie fondue est coloree par l'or en violet, et la 

 condensation du melange des vapeurs d'oxyde et de metal donne un 

 pourpre fonce d'une teinte orangee. 



La zircone fondue se colore aussi en rose ou en violet, au contact 

 Yol. XVIII. (No. 100) '2 c 



